TCVN9748:2014

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9748:2014 về Màng địa kỹ thuật polyetylen khối lượng riêng lớn (HDPE) - Yêu cầu kỹ thuật TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9748:2014 MÀNG ĐỊA KỸ THUẬT POLYETYLEN KHỐI LƯỢNG RIÊNG LỚN (HDPE) - YÊU CẦU KỸ THUẬT High density polyethylene (H D PE) geomembranes - Specifications Lời nói đầu TCVN 9748:2014 được xây dựng dựa trên cơ sở tiêu chuẩn GRI GM13 Standard specification for Test methods, test properties and testing frequency for High density polyethylene (HDPE) smooth and textured geomembrane. Revision 10: April 11, 2011 ( Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật về phương pháp thử, tính chất và tần suất thử cho màng địa kỹ thuật HDPE loại trơn v à loại sần. Phiên bản 10: ngày 11 tháng 4 năm 2011 ). TCVN 9748:2014 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. MÀNG ĐỊA KỸ THUẬT POLYETYLEN KHỐI LƯỢNG RIÊNG LỚN (HDPE) - YÊU CẦU KỸ THUẬT High density polyethylene (H D PE) geomembranes - Specifications 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định cho màng địa kỹ thuật polyetylen khối lượng riêng lớn (HDPE) loại trơn và loại sần. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 1597-1:2006 (ISO 34-1:2004), Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ bền xé r á ch- Phần 1: Mẫu thử dạng quần, góc và cong lưỡi liềm. TCVN 6039-2:2008 (ISO 1183-2:2004), Chất dẻo - Xác định kh ố i lượng r iêng của chất dẻo không xốp-Phần 2 Phương ph á p cột gradien khối lượng. TCVN 8220:2009, Vải địa kỹ thuật - Phương ph á p x á c định độ dày danh định. TCVN 9749.2014, Màng địa kỹ thuật polyetylen khối lượng riêng lớn (HDPE) - Phương ph á p x á c định độ dày của màng loại sần. TCVN 9750:2014, Màng địa kỹ thuật polyetylen khối lượng riêng lớn (HDPE) - Phương pháp xác định chiều cao sần. TCVN 9751:2014, Màng địa kỹ thuật polyetylen khối lượng riêng lớn (HDPE) - Phương pháp xác định các thuộc tính chịu kéo. TCVN 9752:2014, Màng địa kỹ thuật polyetylen khối lượng riêng lớn (HDPE) - Phương pháp xác định đ ộ bền chọc th ủ ng. TCVN 9753:2014, Màng địa kỹ thuật polyetylen khối lượng riêng lớn (HDPE) - Phương pháp xác định hàm lượng muội. TCVN 9754:2014, Màng địa kỹ thuật polyetylen khối lượng riêng lớn (HDPE )- Phương pháp xác định thời gian cảm ứng oxy hóa bằng phương pháp đo nhiệt lượng quét vi sai ở điều kiện chuẩn. TCVN 9755:2014, Màng địa kỹ thuật polyetylen khối l ượng riêng lớn (HDPE) - Phương pháp xác định thời gian cảm ứng oxy hóa bằng phương ph á p đo nhiệt l ượng quét vi sai ở á p suất cao. TCVN 9756:2014, Màng địa kỹ thuật polyetyten khối lượng riêng lớn (HDPE) - Phương pháp xác định độ bền lão hóa nhiệt. TCVN 9757:2014, Màng địa kỹ thuật polyetylen khối lượng riêng lớn (HDPE) - Phương pháp xác định độ bền nứt ứng suất. TCVN 9758:2014, Màng địa kỹ thuật polyetylen khối lượng riêng lớn (HDPE) - Phương pháp x á c định độ phân t á n muội. TCVN 9759:2014, Màng địa kỹ thuật polyetylen khối lượng riêng lớn (HDPE) - Phương pháp xác định độ bền v ớ i tia tử ngoại. 3 Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 3.1 Vả i địa kỹ thuật (Geotextile) Loại vải được sản xuất từ polyme tổng hợp, khổ rộng, dạng dệt, dạng không dệt hoặc dạng phức hợp có các chức năng gia cố, phân cách, bảo vệ, lọc, tiêu thoát nước. Vải địa kỹ thuật được sử dụng cùng với các vật liệu khác như: đất, đá, bê tông...trong xây dựng công trình. 3.2 M à ng địa kỹ thuật (Geomembranes) Sản phẩm polyme tổng hợp ở dạng cuộn hoặc tấm, có hệ số thấm rất thấp (K= 10 - 12 cm/s ÷ 10 - 16 cm/s), được sử dụng để chống thấm cho công trình. 3.3 Lưới địa kỹ thuật (Geonet) Loại lưới được chế tạo từ các polyme tổng hợp như: polypropylen (PP), polyetylen (PE) và polyetylen-terephtalat (PET) dưới dạng tấm phẳng có lỗ hình vuông, hình chữ nhật hoặc oval. Kích thước lỗ thay đổi tùy theo loại lưới có tác dụng cài chặt với sỏi, đá, đất,...sử dụng trong gia cố cơ bản, ổn định nền, chống xói lở. 3.4 Độ dày danh định (Nominal thickness) Khoảng cách nhỏ nhất tính bằng milimet (mm) giữa hai bề mặt đối diện nhau (bề mặt trên với bề mặt dưới) của vật liệu dưới tác dụng của lực ép xác định trong thời gian quy định. 3.5 Điểm chảy (Yield point hoặc yield strength) Điểm được xác định trên đường cong Ứng suất - Biến dạng, mà tại đó kết thúc quá trình biến dạng đàn hồi và bắt đầu xảy ra quá trình biến dạng dẻo. 3.6 Thời gian cảm ứng oxy hóa (Oxidative induction time (OIT)) Khoảng thời gian từ khi vật liệu bắt đầu tiếp xúc với chất oxy hóa cho đến khi vật liệu bắt đầu bị oxy hóa trong điều kiện đẳng nhiệt. 3.7 Mẻ mẫu (Samples) Tổ hợp các mẫu được lấy ra từ cùng một lô hoặc một đợt sản xuất theo quy trình lấy mẫu. 3.8 M ẫ u thử (Specimen) Mẫu được lấy ra từ một mẻ mẫu sử dụng để thử nghiệm các chỉ tiêu nhất định. 4 Phân loại Dựa vào ngoại quan bề mặt, màng địa kỹ thuật HDPE được phân thành hai loại sau: - Loại trơn: là màng có cả hai bề mặt đều nhẵn phẳng. - Loại sần: là màng có một hoặc cả hai bề mặt sần. 5 Nguyên liệu chế tạo màng địa kỹ thuật HDPE Nhựa được sử dụng để chế tạo màng địa kỹ thuật phải là loại nhựa HDPE nguyên sinh. Có thể sử dụng thêm nhựa tái sinh cùng loại với hàm lượng không quá 10 % khối lượng. 6 Yêu cầu kỹ thuật 6.1 Ngoại quan - Bề mặt của màng địa kỹ thuật HDPE loại trơn phải mịn, không có các khuyết tật như vết rách, vết vá, lỗ thủng hoặc các khuyết tật khác làm ảnh hưởng đến tính chất của của màng. - Bề mặt của màng địa kỹ thuật HDPE loại sần phải có độ sần đồng đều nhau. Bề mặt của màng không có các khuyết tật như vết rách, vết vá, lỗ thủng hoặc các khuyết tật khác làm ảnh hưởng đến tính chất của của màng. 6.2 Y ê u c ầ u kỹ thuật đối v ớ i màng loại trơn Màng địa kỹ thuật HDPE loại trơn phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được qui định trong Bảng 1. Bảng 1 - Yêu cầu kỹ thuật đ ố i với màng đ ị a kỹ thuật HDPE loại tr ơn Tên chỉ tiêu Mức Phương pháp thử Độ dày danh định, mm 0,75 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 1. Độ dày, mm, không nhỏ hơn. 0,75 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 TCVN 8220:2009 Mẫu có độ dày nhỏ nhất trong 10 mẫu thử, %, không nhỏ hơn. -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 2. Khối lượng riêng, g/cm 3 , không nhỏ hơn. 0,940 0,940 0,940 0,940 0,940 0,940 0,940 TCVN 6039-2:2008 3 Các thuộc tính chịu kéo: + Tải trọng kéo ở điểm chảy, kN/m, không nhỏ hơn. 11 15 18 22 29 37 44 + Tải trọng kéo khi đứt, kN/m, không nhỏ hơn. 20 27 33 40 53 67 80 TCVN 9751:2014 + Độ giãn dài ở điểm chảy, %, không nhỏ hơn. 12 12 12 12 12 12 12 + Độ giãn dài khi đứt, %, không nhỏ hơn. 700 700 700 700 700 700 700 4. Độ bền xé rách, N, không nhỏ hơn. 93 125 156 187 249 311 374 TCVN 1597-1:2006 (a) 5. Độ bền chọc thủng, N, không nhỏ hơn. 240 320 400 480 640 800 960 TCVN 9752:2014 6. Hàm lượng muội, %. 2 ÷ 3 2 ÷ 3 2 ÷ 3 2 ÷ 3 2 ÷ 3 2 ÷ 3 2 ÷ 3 TCVN 9753:2014 7. Thời gian cảm ứng oxy hóa (OIT), phút, không nhỏ hơn: + Ở điều kiện chuẩn, hoặc 100 100 100 100 100 100 100 TCVN 9754:2014 + Ở áp suất cao 400 400 400 400 400 400 400 TCVN 9755:2014 8. Độ bền lão hóa nhiệt ở 85 o C sau 90 ngày, % còn lại, không nhỏ hơn: + Thời gian cảm ứng oxy hóa (OIT) ở điều kiện chuẩn, hoặc 55 55 55 55 55 55 55 TCVN 9756:2014 + Thời gian cảm ứng oxy hóa (OIT) ở áp suất cao 80 80 80 80 80 80 80 9. Độ bền nứt ứng suất, giờ, không nhỏ hơn. 300 300 300 300 300 300 300 TCVN 9757:2014 10. Độ phân tán muội. (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) TCVN 9758:2014 11. Độ bền với tia tử ngoại sau 1600 h. % còn lại, không nhỏ hơn: TCVN 9759:2014 + Thời gian cảm ứng oxy hóa (OIT) ở áp suất cao. 50 50 50 50 50 50 50 ( a) : theo TCVN 1597-1:2006 , với phương pháp B, quy trình (a), tốc độ kéo mẫu thử là 51 mm/min, giá trị lực lớn nhất thu được là độ kháng xé rách của mẫu thử. (b) : 09 mẫu thuộc loại 1 hoặc loại 2 và 01 mẫu thuộc loại 3. 6.3 Yêu cầu kỹ thuật đối với màng loại s ầ n Các yêu cầu kỹ thuật của màng địa kỹ thuật HDPE loại sần được qui định trong Bảng 2. Bảng 2 - Yêu c ầ u kỹ thuật đối với màng đ ị a kỹ thuật HDPE loại sần T ê n chỉ tiêu Mức qui đ ị nh Phương pháp thử Độ dày danh định, mm 0,75 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 1. Độ dày, %, không nhỏ hơn. -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 Độ dày nhỏ nhất của 8 trong 10 mẫu thử, %, không nhỏ hơn. -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 TCVN 9751:2014 Mẫu có độ dày nhỏ nhất trong 10 mẫu thử, %, không nhỏ hơn. -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 2. Chiều cao sần, mm, không nhỏ hơn. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 TCVN 9751:2014 3. Khối lượng riêng, g/cm 3 , không nhỏ hơn. 0,940 0,940 0,940 0,940 0,940 0,940 0,940 TCVN 6039-2:2008 4. Các thuộc tính chịu kéo: +Tải trọng kéo ở điểm chảy, kN/m, không nhỏ hơn. 11 15 18 22 29 37 44 + Tải trọng kéo khi đứt, kN/m, không nhỏ hơn. 8 10 13 16 21 26 32 TCVN 9751:2014 + Độ giãn dài ở điểm chảy, %, không nhỏ hơn. 12 12 12 12 12 12 12 + Độ giãn dài khi đứt, %, không nhỏ hơn. 100 100 100 100 100 100 100 5. Độ bền xé rách, N, không nhỏ hơn. 93 125 156 187 249 311 374 TCVN 1597-1:2006 (a) 6. Độ bền chọc thủng, N, không nhỏ hơn. 200 267 333 400 534 667 800 TCVN 9752:2014 7. Hàm lượng muội, %. 2 ÷ 3 2 ÷ 3 2 ÷ 3 2 ÷ 3 2 ÷ 3 2 ÷ 3 2 ÷ 3 TCVN 9753:2014 8. Thời gian cảm ứng oxy hóa (OIT), phút, không nhỏ hơn: + Ở điều kiện chuẩn, hoặc 100 100 100 100 100 100 100 TCVN 9754:2014 + Ở áp suất cao 400 400 400 400 400 400 400 TCVN 9755:2014 9. Độ bền lão hóa nhiệt ở 85 o C sau 90 ngày, % còn lại, không nhỏ hơn: TCVN 9756:2014 + Thời gian cảm ứng oxy hóa (OIT) ở điều kiện chuẩn, hoặc 55 55 55 55 55 55 55 + Thời gian cảm ứng oxy hóa (OIT) ở áp suất cao. 80 80 80 80 80 80 80 10. Độ bền nút ứng suất, giờ, không nhỏ hơn. 300 300 300 300 300 300 300 TCVN 9757:2014 11. Độ phân tán muội. (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) TCVN 9758:2014 12. Độ bền với tia tử ngoại sau 1600 h, % còn lại, không nhỏ hơn: TCVN 9759:2014 + Thời gian cảm ứng oxy hóa (OIT) ở áp suất cao. 50 50 50 50 50 50 50 (a) : theo TCVN 1597-1:2006 , với phương pháp B, quy trình (a), tốc độ kéo mẫu thử là 51 mm/min, giá trị lực lớn nhất thu được là độ kháng xé rách của mẫu thử. (c) : 09 mẫu thuộc loại 1 hoặc loại 2 và 01 mẫu thuộc loại 3. 7 Gh i nhãn, bao gói, bảo quản và vận chuyển 7.1 Ghi nhãn Trên mặt ngoài của mỗi cuộn HDPE phải có nhãn mác của nhà sản xuất, được in trực tiếp hoặc dán với các thông tin tối thiểu sau: - Tên hoặc biểu tượng của nhà sản xuất, tên sản phẩm thương mại; - Thông số kích thước của cuộn; - Các tiêu chuẩn áp dụng; - Số lô và ngày sản xuất; - Hướng dẫn an toàn khi sử dụng. 7.2 Bao gói Màng địa kỹ thuật HDPE được cuộn tròn vào lõi cứng, phía ngoài cùng của cuộn phải có lớp bọc bảo vệ. Các cuộn được đóng gói trong các loại thùng tiêu chuẩn phù hợp với các phương tiện vận chuyển thông dụng. 7.3 Bảo quản Kho chứa màng địa kỹ thuật HDPE phải có mái che, nền bằng bê tông hoặc lát gạch. Kho chứa phải khô ráo, thoáng khí. 7.4 Vận chuyển Màng địa kỹ thuật HDPE được vận chuyển bằng mọi phương tiện thông dụng.